5<j MÉMOIRES DE l'Académie Royale 

 la 680/ partie du p!omb, &: cependant chaque particule de 

 plomb contenoit un petit globule d'argent , qui n etoit iui- 

 niême qiie la 680/ parlie de la gouttelette de plomb, 8c 

 l'on voyoit diftinflement que ce globule étoit plus petit à 

 mefure que les taches de litharge avoient moins d'étendue. 



L'obfervation que Je fais ici a fon application ; elle vient à 

 l'appui de la mclhode que nous avons employée, M/" Hellot, 

 Macquer & moi, pour former des alliages exafls dans le 

 cours des expériences dont le Coufèil nous avoit chargés. II 

 efl d'ufâge , lorfqu'il s'agit d'allier de l'argent fin avec une 

 portion quelconque de cLiivre rouge, de fondre le tout enfemble 

 ou de jeter le cuivre dans l'argent en bain : quoique cette 

 xlernière pratique lôit la meilleure parce que le cuivre, fondu 

 auffitôt dans cet aigent en liqueur, n'efî guère expofé à le 

 brûler; cependant quelques parties de ce cuivre, dont la 

 pefuiteur fpécifique e(t moindre que celle de l'argent , peuvent 

 relier à la furface du bain, s'y réduire en Icories, Se laillèr la 

 mafîè qui eu en fufion à un titre plus haut qu'on n'avoit eu 

 deflêin de l'établir. 



Nous crûmes donc , pour éviter Cet inconvénient , devoir 

 faire dans la coupelle même tous les alliages dont nous eûmes 

 befoin, afin de régler la dofê de plomb que chacun d'eux 

 .exigeoit. Après avoir pefé en eifet une quantité fixe d'argent 

 pur ,16-7 grains, par exemple, poids de marc & i i grain 

 de cuivre de rofêtte , qui forment le total du poids de femelle, 

 & règlent l'alliage fur le pied d'un 12.*, nous mettions ces 

 il 8 grains de matière dans le plomb en fufion & bien décou- 

 vert; elle ne tardoit pas à y entrer elle-même; Se le cuivre, 

 prefqu'auffitôt fondu qu'il étoit blanc de chaleur, le mêloit 

 dans le bain , Se ne laiiïbit apercevoir aycunes fcories. 



On nous objeda que par la méthode que nous fuivions , le 

 jnélange des matières n'étoit pas exad:, ou du moins n'étoit 

 pas auffi complet que quand les alliages étoient faits féparément. 

 Se les matières miles dans la coupelle, après un premier mé- 

 lange du cuivre Se de l'argent. Nous ne nous arrêtâmes pas 

 à celte objedion ; le fuccès juftifia notre méthode ; Se la 



remarque 



